DE? 



pas l'or à l'antimoine pour le porter ail plus haut 

 titre, on règle le départ de façon que ce métal en 

 forte au titre des ducats ; ainfi le marc contient fou- 

 vent jufqu'à 23 karats 10 grains de fin. 



Le bon ordre , l'œconomie , & la plus grande per- 

 fection de cette opération, confident i°, en ce qu'on 

 exécute toutes les manoeuvres particulières avec 

 toute l'exactitude poffible : par exemple , qu'on ré- 

 duit l'argent en grenailles très-menues 6k tranfverfa- 

 lement creufes (voyei Grenailles.) 2 0 . Qu'on 

 prend toutes les précautions nécefîaires contre les 

 inconvéniens de la fracture des vaifTeaux 6k de la 

 perte de l'eau-forte , en luttant exactement les cu- 

 curbites dans lefquelles on fait les difTolutions , 6k 

 en y adaptant un chapiteau avec fon récipient , dans 

 lequel on a mis fuffifante quantité d'eau de fontaine, 

 afin de ne pas perdre les vapeurs acides qui s'échap- 

 pent de la difTolution. 3 0 . En appliquant fuccefTive- 

 ment des eaux-fortes diverfement concentrées ; de 

 façon qu'après avoir décanté l'eau-forte faoulée 

 d'argent, on verfe une meilleure eau -forte fur la 

 matière non diffoute , jufqu'à ce qu'on en vienne au 

 difTolvant le plus actif , appellé eau-forte dotlble, qui , 

 lorfqu'il a agi un quart-d'heure fur cettë matière , l'a 

 dépouillée affez exactement de l'argent , pour crue la 

 chaux d'or foit refiée au titre ci-defTus énonce. On 

 verra dans la fuite de cet article , ce que c'en: que 

 cette eau-forte double. 



Comme on ne pafTe point cet or à l'antimoine , 

 ainfi qu'il a été obfervé , après l'avoir bien lavé ou 

 édulcoré , féché , & rougi au feu dans un creufet , 

 on le fond dans un nouveau creufet avec le flux 

 noir. 



Schlutter a donné une méthode de procéder au 

 départ par la voie humide , qui diffère de la méthode 

 ordinaire , en ce que cet artifle fe fervoit de vaif- 

 feaux de verre à fond plat 6k large , dont les parois 

 fe rapprochoient en s'élevant ; enforte que leur ou- 

 verture étoit comme celle d'une bouteille , ck qu'il 

 chauffoit ces vaifTeaux au bain-marie , dans un chau- 

 deron de cuivre , fur une petite croix de bois , pour 

 empêcher que le verre ne touchât le fond du chau- 

 deron. Ici finit l'extrait de Schlutter. 



Nous avons expofé jufqu'à - préfent la manière 

 d'appliquer l'eau-forte à l'argent aurifère ou tenant 

 or ; d'enféparer la chaux d'or ; de laver cette chaux, 

 & de la fondre. Il nous refle à retirer l'argent de 

 départ, c'efl-à-dire à féparer ce métal du menflrue 

 auquel il efl uni. On procède à cette féparation par 

 deux moyens , favoir la précipitation 6k la dijlilla- 

 tion. 



Pour retirer l'argent de départ par le premier 

 moyen , on fe fert du cuivre , qui a plus d'affinité 

 avec l'eau-forte que l'argent, 6k qu'on fait par expé- 

 rience être le précipitant qu'on peut employer dans 

 ce cas avec le plus d'avantage. P'oy. Précipitant. 



Cette manière de retirer l'argent de l'eau-forte , 

 efl la plus fûre ck la plus courte , quoique peut-être 

 la plus chère, parce qu'on perd communément toute 

 l'eau-forte par cette méthode. La précipitation de 

 l'argent fe fait ou à chaud dans des baffines de cuivre, 

 ou à froid dans des vaifleaux de verre ou de grais , 

 avec des lames de cuivre. 



Ce qui fuit efl tiré de l'ouvrage de Schlutter , 

 déjà' cité. 



La précipitation à chaud efl: la plus expéditive , 

 elle rend beaucoup d'argent en un jour ; car avec un 

 chauderon ou bafîine contenant la difTolution de 

 vingt marcs , on peut faire trois précipitations par 

 jour, èk par conféquent précipiter foixante marcs en 

 vingt-quatre heures. Les chauderons qui font les 

 plus forts en cuivre , ck en même tems les moins 

 profonds , font les meilleurs ; ils doivent être de bon 

 cuivre rouge , & battus d'une égale épauTeur , afin 



D E P 853 



qu'il ne s'y fafTe point decrevafles , autrement on ne 

 s'en ierviroit pas long-tems : je n'en ai jamais vu de 

 plus grand que pour la précipitation de vingt marcs, 

 Un chauderon de cette forte a deux piés ck demi de 

 diamètre en haut ; fa profondeur au milieu efl d'un 

 pié , ck il pele cinquante-cinq à foixante livres : on 

 peut y mettre environ quarante - cinq pintes de li- 

 queur : on y verfe l'eau-forte chargée d'argent , de 

 deux cucurbites , ou de deux vaifleaux imaginés par 

 Schlutter , dont nous avons parlé. 



Enfin lorfqu'on s'en fert , il faut qu'il y ait à-peu* 

 près fix à fept fois autant d'eau douce ,que d'eau- 

 forte faoulée d'argent. On place ce chauderon ou ba£ 

 fine avec fon trépié , fur un foyer muré de briques ; 

 on y fait du feu, pour faire bouillir l'eau 6k la difTo- 

 lution. Aufli-tôt qu'elle a commencé à bouillir, l'ar- 

 gent le dépofe fur le cuivre , puis s'en détache oar 

 flo ccons qui lurnagent d'abord ; mais lorfque l'ar- 

 gent tombe au fond , 6k que l'eau , qui etl de cou- 

 leur verte , s'éclaircit ck devient limpide , c'efl une 

 marque que la précipitation ell prelque finie. Pour 

 être afTùré qu'il ne relie plus d'argent à précipiter , 

 on jette quelques grains de fel dans l'eau du chaude- 

 ron ; fi elle blanchit , 6k que ces grains de fel, en fe 

 difTolvant , fafTent des filets blancs , c'efl une mar- 

 que que tout l'argent n'elt pas précipité : ainfi il faut 

 encore faire bouillir l'eau jufqu'à ce qu'elle ne donne 

 plus la moindre teinte de blanc , avec le fel , dont 

 les grains doivent tomber au fond fans changer la 

 couleur de X eau. Enfuite on y jette par surcroît une 

 ou deux petites poignées de fel , ck on ôte le chau- 

 deron de defTus le feu. 



Il faut autant de tems pour la précipitation d'une 

 quantité quelconque d'argent , qu'il en a fallu pour 

 le diffoudre ; ainfi auffi-tôt que la précipitation de 

 la première mife efl finie , on peut verfer dans la baf- 

 fine de cuivre la difTolution d'une autre quantité 

 d'argent qui vient d'être achevée. On y ajoute en 

 même tems l'eau chaude du bain - marie , oit Ton 

 a voit mis le vaifTeau contenant cette difTolution ; 

 obfervant feulement que la bafîine fervant à préci- 

 piter ne foit pas trop remplie, afin qu'il y ait de la 

 place pour la difTolution , ou eau-forte chargée d'ar- 

 gent. Si l'on fe fert fouvent d'un vaifTeau de cuivre 

 pour précipiter l'argent , il faut le vifiter , pour voir 

 s'il ne s'afFoiblît point trop dans quelques endroits , 

 6k s'il ne lahTe pas tranfpirer de la liqueur ; ce qui ne 

 peut pas manquer d'arriver tôt ou tard , puifqu'il y 

 a érofion de cuivre à chaque précipitation : ainfi 

 pour prévenir les accidens , il faut toujours avoir 

 une autre bafiine toute prête , dans laquelle on puiffe 

 recevoir ce qui fuit par quelque trou de la première. 

 On s'en apperçoit avant qu'elle foit percée tout-à- 

 fait , par de petites gouttes d'eau qui fe forment or- 

 dinairement au-dehors de la bafîine : alors il efl tems 

 d'empêcher qu'une partie de la précipitation ne fe 

 perde dans les cendres. 



Quand le chauderon efl retiré du feu , 6k que la 

 chaux d'argent s'eft totalement dépofée , l'eau s'é- 

 claircit , 6k l'on voit le fond de ce vaifTeau ; alors il 

 faut verfer l'eau par inclinaifon , 6k prendre garde 

 qu'elle n'emporte de l'argent avec elle ; ce qui ce- 

 pendant arrive rarement, parce que cette chaux efl 

 afTez pefante. Si l'on veut continuer de précipiter , 

 il faut ôter cette chaux , & la mettre dans une autre 

 bafîine de cuivre , où Ton verfe de l'eau claire par- 

 de (Tu s. On remet, comme auparavant, de l'eau dou- 

 ce dans le chauderon à précipiter ; on y ajoute l'eau- 

 forte chargée d'argent avec l'eau chaude du bain- 

 marie, 6k Ton procède comme on vient de Tenfeigner. 



On peut mettre la chaux d'argent de quatre pré- 

 cipitations dans la même. bafîine, pour l'édulcorer 

 toute à la fois. 



A Tégard de la précipitation à froide elle ne coûte. 



